METALURJIA TERMOELECTRICA 
501 
N.° de La 
muestra 
C. 
Mn. 
Si 
Ph. 
S. 
Cr. 
1 
0.81 
0.27 
0.335 
0.031 
0.007 
1.00 
2 
0.77 
0.25 
0.340 
0.030 
0.008 
1.00 
3 
0.85 
0.28 
0.345 
0.029 
0.007 
1.00 
4 
0.82 
0.27 
0.335 
0.030 
0.009 
0.99 
5 
0.83 
0.25 
0.335 
0.030 
0.009 
0.98 
6 
0.78 
0.27 
0.419 
0.031 
0.010 
0.99 
7 
0.79 
0.28 
0.326 
0.030 
0.009 
0.98 
Media hora despues de tomada la ultima muestra se efec- 
tuo la colada, i una muestra tomada en la bolsa de metal fun- 
dido dio la siguiente composicion: 
C 0.77 Mn . . . .0.29 Si 0.396 
Ph 0.031 S 0.009 Cr 0.99 
Las muestras 1, 2 i 3 fueron sometidas al ensaye de resis- 
tencia a la traccion i dieron los siguientes resultados: 
N.° de la 
muestra 
Lonj. de la 
barra ensay. 
en cms. 
Diametro 
en m/m. 
Carga de rup- 
tura en Kgs. 
m/m. cuad. 
Alargamien- 
to en % 
Contraccion 
de la seccion 
Of 
/ 0 
1 
200 
24.9 
86.9 
12.25 
21.0 
2 
200 
24.9 
88.9 
12.25 
166 
3 
200 
25.0 
86.5 
13.50 
20.4 
Fuera del horno descrito existen en la fabrica de acero 
Rochling otros dos hornos trifase del mismo tipo de 2,000 kgr. 
de capacidad i 275 Kw. de potencia; destinados a la fabrica- 
cion de acero para amoldar, acero especial para herramien- 
tas i otros usos. 
